( 833 ) 



voulu en préparer spécialement pour nous les quantités nécessaires, eL 

 dans un grand état de pureté. 



)) L'iridium nous a donné des résultats tout à fait analogues à ceux du 

 platine. 



» Le ruthénium est légèrement attaqué au pôle positif par la liqueur 

 acide qui se colore en brun foncé. Malgré cela, il condense aussi les gaz de 

 l'électrolyse et fournit un accumulateur dont la capacité augmente avec la 

 pression. Mais sa force électromotrice ne se fixe pas à une valeur con- 

 stante. Elle décroît d'une manière continue de i™",6 à zéro, sans mani- 

 fester de tendance à rester stationnaire à aucun moment de la décharge, 

 et cela aussi bien à la pression de loo"'™ qu'à la pression ordinaire. 



» De tous les métaux voisins du platine, le palladium est celui qui nous 

 a donné les résultats les plus intéressants. Les propriétés condensantes 

 pour l'hydrogène sont bien connues depuis les expériences de Graham. Ce 

 physicien n'avait trouvé aucune trace d'oxygène condensé dans les expé- 

 riences faites à ce sujet sur des lames ou des fils de ce métal. Nous avons 

 vérifié, en effet, qu'un accumulateur formé de deux lames de palladium ne 

 possède, même sous forte pression, qu'une capacité excessivement faible, 

 à cause de la saturation presque immédiate de la lame positive qui laisse 

 dégager l'oxygène libre aussitôt le courant de charge fermé. 



» En employant le métal à l'état de mousse (obtenue par la calcination 

 du cyanure), les résultats ont été entièrement différents, et nous avons 

 obtenu des effets bien supérieurs à ceux donnés par les autres métaux du 

 minerai de platine. 



» Môme à la pression ordinaire, l'accumulateur, après avoir donné, à 

 la décharge, une période de chute rapide, puis une légère surélévation 

 de l'intensité du courant, fournit un débit constant. (On a vu que la 

 mousse de platine ne commence à donner ce résultat qu'à partir de 20^"" 

 à So""".) A mesure que la pression augmente, on observe les mêmes effets 

 généraux qu'avec le platine; mais, à pression égale et à poids égal de ma- 

 tière active, la capacité de l'accumulateur est de trois à quatre fois plus 

 grande. 



» Ainsi, sous la pression de 600""", celte capacité peut atteindre 1 76 am- 

 pères-heure par kilogramme de mousse de palladium. 



» L'or précipité du chlorure par le gaz sulfureux a été reconnu apte à 

 former aussi un accumulateur de capacité variable avec la pression. Cette 

 capacité est, d'ailleurs, plus faible que celle obtenue avec le palladium ou 

 le platine. L'allure de la décharge est également un peu différente de celle 

 que donnent ces métaux. (Voir les courbes ci-dessus, n° 2.) 



